Kalkstein. 
445 
Taylor, Qu. journ. geol. soe. XII. 1856. 140. 
Heintz, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XVIII. 1861. 133. 
Websky, N. Jabrb. f. Miner. 1867. 810. 
Krenner, ebendas. 1877. 504 und Mathem. u. naturw. Berichte aus Ungarn 1883. 1. 
P. Groth, Z. f. Krystallogr. VII. 1883. 375. 457. 
P. Johnstrup, Förhandl. vid de skandin. naturforskarnes 12te möte i Stockholm. 
Stockholm 1883. 234. 
P. Zirkel, Mikroskop. Beschaff, d. M. u. Gest. 1873. 230. 
Kalkstein. 
(Limestone, calcaire.) 
Der Kalkstein ist ein körniges, scheinbar dichtes, oolithisclies oder erdiges 
Aggregat von Kalkspath, stets aus krystallinischen Theilen zusammengesetzt. 
Die Verschiedenheiten der makroskopischen Structur und die manchfachen Bei- 
mengungen rufen eine grosse Anzahl von Abaiten hervoi. 
Der vollständig reine Kalkstein ist chemisch kohlensaurer Kalk,CaC0 3 , 
von der Normalzusammensetzung: Kalk 56,00; Kohlensäure 44,00 %. In der 
Kegel mit geringen Beimengungen von kohlensaurer Magnesia, kohlensaurem 
Eisenoxydul oder Manganoxydul, oft auch verunreinigt durch Kieselsäure, welche 
die Härte erhöht, durch Thonerde, durch Eisenoxyd oder Eisenoxydhydrat, 
welches ockergelbe bis braunrothe Färbung verursacht, durch kohlige oder 
bituminöse Substanzen, wodurch ebenfalls dunklere Färbung hervorgerufen wird, 
und welche bewirken , dass der Kalkstein beim Schlagen mit dem Hammer oder 
Reiben einen unangenehmen Geruch entwickelt. 
Analysen von Kalksteinen verschiedener Formationen: 
Untersilurischer Kalk von Llandeilo: CaC0 3 79,97; MgC0 3 0,52; Fe 2 0 3 und A1 2 0 3 
0,82; P 2 0 5 0,56; organische Substanz 0,56 ; unlüsl. Rückstand 17,85. (D. Forbes., 
Obersilurischer Wenlockkalk von Dudley; CaC0 3 90,09; MgCO s 1,26; Fe 2 0 3 und 
A1 2 0 3 2,30; P 2 0 5 0,46; organ. Substanz und Wasser 0,76; unlüsl. Rückstand 5,13. 
(D. Forbes.) 
Devonischer Stringocephalus-Kalk von Weinbach in Nassau: GaG0 3 94,3 , g a 
3,99; Fe, Mn und A1 2 0 3 0,46; Thon 0,47; Wasser und Verlust 0,12. (Fr. Sand- 
Zechsteinkalk aus dem Orlathal in Thüringen: CaC0 3 90,09; MgC0 3 1,26; Fe 2 0 3 
und Al 2 0a 2,30; P 2 0 5 0,46; unlöslich 5,13; Wasser und organ. Substanz 0,76. 
Kalkstein des Hauptmuschelkalks von Hasmersheim in Baden : CaC0 3 95,3 ; MgC0 3 
1 2' A1 2 0 3 und Fe 2 0 3 2,6; Si0 2 0,5; H 2 0 0,4. (C. Koch.) 
Wellenkalk "von Langenfelde bei Worbis: CaC0 3 90,59; MgC0 3 0,68; kieseis. Thon- 
erde 6 16- A1 2 0 3 1,47; Fe 2 0 3 1,10; H 2 0 0,71. (Bornemann.) 
Oberer Muschelkalk (Ceratitenkalk) : CaC0 3 88,62; MgC0 3 2,09; A1 2 0 3 0,82; Fe 2 0 3 
0,37; K 2 0 0,56; Na 2 0 0,13; Si0 2 6,49; H 2 0 0,22. (Nessler.) 
